( 262 ) 



» Il restait à étendre cette méthode à la production des manganites 

 alcalins. Avec le chlorure de potassium alcalinisé par l'addition de KIIO-, 

 les choses se passent comme dans le cas des chlorures alcalino-terteux, et 

 l'on obtient régulièrement une série de manganites que je ferai connaître 

 dans une prochaine Communication. Mais quand on chauffe, en présence 

 de l'air, i^'' de chlorure de manganèse avec un mélange de jo^'' de NaCl 

 et 3^'' de NalIO-, on ne voit pas apparaître la coloration verte caractéris- 

 tique des manganates; la masse reprise par l'eau ne laisse qu'un résidu 

 brun de cristaux microscopiques d'oxyde salin Mn'O'. Le manganate ne 

 prend naissance que lorsque la proportion de soude caustique dans le 

 mélange dépasse celle du chlorure alcalin; toutefois, on ne voit pas se 

 former de nianganite cristallisé au sein du fondant, même après une cal- 

 cination prolongée à la flamme de la lampe Bunsen. 



» La méthode générale est donc ici en défaut. J'ai cependant réussi à 

 reproduire deux variétés de manganite de soude à l'aide de l'artifice sui- 

 vant, qui n'est au fond qu'une légère modification du procédé primitif. 



» On fait fondre dans un creuset de platine, à la flamme d'un bec 

 Bunsen, 3^"" de soude caustique; puis on y introduit iS'',5 de chlorure de 

 manganèse desséché; on ajoute enfin au mélange S^' d'azotate de soude. 

 On maintient le tout en fusion au rouge sombre, en remuant fréquem- 

 ment. Quand la majeure partie de l'azotate de soude est décomposée, on 

 élève la température jusqu'au point où la potasse se vaporise et l'on con- 

 tinue à chauffer, pendant quatre heures environ, en laissant le creuset 

 découvert. 



M Pendant la calcination, tout le contenu du creuset se transporte vers 

 le haut des parois intérieures, que l'on trouve tapissées de cristaux micro- 

 scopiques empâtés dans une petite quantité de fondant. Ces cristaux se 

 détachent facilement par l'eau bouillante; ce sont de petites aiguilles 

 noires, soyeuses, présentant au microscope l'apparence de prismes ac- 

 colés et enchevêtrés. De nombreuses analyses concordantes leur assignent 

 la formule i2MnO^,NaO, en notation équivalente : 



Trouvé. 



1. 2. 3. 4. 5. G. Calculé. 



^ï" 59'49 59'83 59,39 59,55 59,94 59,99 59,67 



Na » » » 3,87 » » 4,1 5 



» La présence du chlorure de sodium provenant de la double décompo- 

 sition entre MnCl et NaliO" est une condition indispensable de la forma- 

 tion des cristaux. En remplaçant, en effet, le chlorure de manganèse par 



